I 08 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DE L HÉMATITE. 



Les propriétés magnétiques disparaissent à 645°. Si la 

 température diminue de nouveau, l'intensité croissante 

 du magnétisme reprend les mêmes valeurs que précé- 

 demment et pour la température ambiante, les cristaux 

 de ce groupe possèdent de nouveau les mêmes pro- 

 priétés magnétiques qu'auparavant. La courbe de la 

 fig. 22 estime représentation de la variation thermique 

 de l'aimantation. 



Les cristaux anormaux se comportent d'une manière 

 toute diftérente sous l'influence simultanée du champ 

 magnétique et de la température variable, comme le 

 montre la courbe de la fig. 23. 



L'intensité d'aimantation croît pour une température 

 croissante en partant de 0° pour atteindre un maximum 

 à 200°, puis la déviation diminue, tout d'abord len- 

 tement, presque linéairement jusqu'à 500°, ensuite 

 plus rapidement. Le magnétisme disparait très rapide- 

 ment à environ 660°. Lorsque la température diminue, 

 l'aimantation augmente, tout d'abord de la même 

 manière, qu'elle diminuait auparavant, puis elle re- 

 prend une valeur plus petite que précédemment à 

 partir de 600°. 



La courbe correspondante à la température décrois- 

 sante indique d'autres irrégularités que celle de la 

 température croissante. Le maximum de l'intensité 

 d'aimantation ne se présente que pour 150°, à partir 

 de ce point, la force magnétique s'abaisse en même 

 temps que la température. La surface comprise entre 

 les deux courbes des températures et une partie de 

 l'axe des ordonnées — le phénomène ne fut pas observé 

 en dessous de 20° — est très différent en forme et en 

 grandeur pour différents cristaux. Les propriétés sont 

 analogues à celles des pyrrhotines anormales. 



